375 
man nach 8 Tagen, bei grossen nach 14 oder 18 Tagen dieses 
Blech heraus und feilt die Kupferplatte ab, man ersieht daraus die 
Dicke der grossen Platte. 
Da die Fälluug in der Nähe des Leiters, wenn nur ein solcher 
angewendet wird, manchmal stärker ist, als an andern Stellen, so 
ist die wachsende Platte von Zeit zu Zeit so zu legen, dass nicht 
immer dieselbe Stelle dem Leiter zunächst kommt. 
Wenn der Kupfervitriol nicht klar ist und fremdartige Körper 
darin herumschwimmen, so legen sich diese auf das wachsende 
Kupfer und wachsen dann hinein. Man kann diesem Uebelstande 
zum Theil begegnen, indem man täglich das Kupfer mit einem 
Borstpinsel überfährt und adhärirende solche Körper bei Seite schiebt, 
am besten aber ist es, klaren Vitriol anzuwenden, welchen man 
nicht durch Filtriren, sondern dadurch erhält, dass man die Lösun- 
gen einige Tage ruhig stehen lässt und dann den klaren Theil mit 
einem -Heber abnimmt. Ein solcher Heber ist bei allem Einfüllen 
und Umfüllen nothwendig, und besteht ganz einfach in einer im 
Bogen gekrümmten Röhre, deren einer Schenkel gegen 14 Zoll, der 
andere etwa 2 Fuss misst. 
Um galvanische Platten zum Zwecke des Druckes dicker zu 
machen, habe ich auch einige. Versuche mit Auflöthen von Kupfer- 
blechen angestellt. Dieses Auflöthen kann nicht geschehen, so lange 
das galvanische Blech mit der Originalplatte noch vereinigt ist. Es 
zeigte sich, dass dann die Platten, die sich sonst sehr gut getrennt 
hätten, nicht mehr so leicht zu trennen waren und mancherlei Feh- 
ler hatten. Es muss also das galvanische Blech abgenommen wer- 
den. Für kleinere Platten habe ich nun solche Bleche auf eine 
ebene lithographische Platte mit der Bildseite in feinen Gyps ein- 
